室内⼟質・岩⽯・⾻材試験依頼書⼊⼒フォーム

会 社 名（依頼者）
担当者名（依頼者）
電話番号
連絡先
メールアドレス

⼯事名（業務名）
⼯事（業務）の発注機関
報告書宛名（御社以外の場合に記載）
試料番号（試料の名称）
試料採取場所
試料採取⽇
試験完了希望⽇
納品内容

試験データシート・試験状況写真（PDF） or

試験データシート・試験状況写真（PDF）+簡易報告書

要望等記載欄※ 下記選択欄 において※印が付記されているものは、試験⽅法等の選択が必要となるものです。上記「要望等記載欄」に添付資料を参考に記載願います（ex. ※1 E−b法）。
試験⽅法が不明等の場合は、弊社から連絡を差し上げます。

試験内容（⼟質試験）【試験基準】

試験内容（岩⽯試験）【試験項⽬】【試験基準】【試験項⽬】

JGS 0051

地盤材料の⼯学的分類⽅法

JGS 2124

岩⽯のスレーキング試験⽅法

JIS A 1202

⼟粒⼦の密度試験⽅法

JGS 2132

岩⽯の密度試験⽅法

JIS A 1203

⼟の含⽔⽐試験⽅法(JIS A 1110) （粗⾻材の密度及び吸⽔率試験⽅法）

JIS A 1204

⼟の粒度試験⽅法

JGS 2521

JGS 0132

⽯分を含む地盤材料の粒度試験⽅法

JIS A 1205

⼟の液性限界・塑性限界試験⽅法

JIS A 1210

突固めによる⼟の締固め試験⽅法※1

JIS A 1211

CBR試験⽅法※2

JIS A 1216

⼟の⼀軸圧縮試験⽅法

JIS A 1218

⼟の透⽔試験⽅法

JIS A 1225

岩⽯の⼀軸圧縮試験⽅法

試験内容（⾻材試験）【試験基準】【試験項⽬】JIS A 1102

⾻材のふるい分け試験

⼟の湿潤密度試験⽅法

JIS A 1104

⾻材の単位容積質量及び実積率試験

JIS A 1228

締固めた⼟のコーン指数試験⽅法（建設発⽣⼟）

JIS A 1110

粗⾻材の密度及び吸⽔率試験

JGS 0211

⼟懸濁液のpH試験⽅法

JIS A 1121

ロサンゼルス試験機による粗⾻材のすりへり試験

JGS 0212

⼟懸濁液の電気伝導率試験⽅法

JIS A 1122

硫酸ナトリウムによる⾻材の安定性試験

JGS 0521

⼟の⾮圧密⾮排⽔(UU)三軸圧縮試験⽅法※4JIS A 1203

⼟の含⽔⽐試験

JGS 0522

⼟の圧密⾮排⽔(CU)三軸圧縮試験⽅法※4

JIS A 1206

⼟の液性限界・塑性限界試験

JGS 0523

⼟の圧密⾮排⽔(CU)三軸圧縮試験⽅法※4JIS A 1210

突固めによる⼟の締固め試験

JGS 0524

⼟の圧密排⽔(CD)三軸圧縮試験⽅法※4

JIS A 1211

修正CBR試験

JGS 2132

岩⽯の密度試験⽅法

JIS A 1110

（粗⾻材の密度及び吸⽔率試験⽅法）※1 試験⽅法の選択（A〜E法の選択、a〜c法の選択）※2 試験⽅法の選択（設計CBR or 修正CBR）※3 試験⽅法の選択（変⽔位法 or 定⽔位法）※4 供試体条件の選択（供試体密度、供試体直径等）※3

配合試験依頼書⼊⼒フォーム

会 社 名（依頼者）
担当者名（依頼者）
電話番号
連絡先
メールアドレス

⼯事名（業務名）
⼯事（業務）の発注機関
報告書宛名（御社以外の場合に記載）
試料番号（試料の名称）
試料採取場所
試料採取⽇
試験完了希望⽇
納品内容

試験データシート・試験状況写真（PDF） or

試験データシート・試験状況写真（PDF）+簡易報告書

要望等記載欄

改良⽬標強度現場

kN/m2（コーン指数）

室内

kN/m2

改良⽬標強度

現場%

（CBR）

室内%

改良⽬標強度現場

kN/m2（⼀軸圧縮強度）

室内

kN/m2

標準養⽣
標準養⽣
標準養⽣

セメント系

空気中3⽇、⽔浸4⽇（計7⽇間）

⽯灰系

空気中6⽇、⽔浸4⽇（計10⽇間）

セメント系

空気中3⽇、⽔浸4⽇（計7⽇間）

⽯灰系

空気中6⽇、⽔浸4⽇（計10⽇間）

セメント系

7⽇間(温度20±3℃, 湿度94%以上)

⽯灰系

10⽇間(温度20±3℃, 湿度95%以上)

安定材（固化材）の種類※1

プルダウンリスト⇒供試体材齢期間（養⽣⽇数） ※2

プルダウンリスト

安定材（固化材）の種類※1

プルダウンリスト⇒供試体材齢期間（養⽣⽇数） ※2

プルダウンリスト

安定材（固化材）の種類※1

プルダウンリスト⇒供試体材齢期間（養⽣⽇数） ※2

プルダウンリスト

固化材の混合⽅式

粉配合パターン

3or体4

配合添加量

※ 不明の場合はご相談ください。

基準となる⼟質材料の特性（無添加）

⼟粒⼦の密度Mg/m3

含⽔⽐%

コーン指数kN/m2

CBR%

湿潤密度Mg/m3※ ⾃然含⽔⽐状態における湿潤密度を基準として添加する固化材量（添加量）を決定します。
※ 湿潤密度が不明の場合は、弊社において「湿潤密度試験」、「コーン指数試験」または「CBR試験」を追加実施いたします。

六価クロム溶出試験

要or不要※ 六価クロム溶出試験は外注となります。試験期間は配合試験完了後2週間程度かかります。

開始時添加量kg/m3 または %添加量間隔kg/m3 または % ずつ※2

1 その他（希望する養⽣期間を⼊⼒）
2 空気中3⽇、⽔浸4⽇（計7⽇間）
3 空気中6⽇、⽔浸4⽇（計10⽇間）
4 7⽇間(温度20±3℃, 湿度94%以上)
5 10⽇間(温度20±3℃, 湿度95%以上)※1

1

太平洋セメント(株)普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

-2

太平洋セメント(株)⾼炉ｾﾒﾝﾄB種-

3

太平洋セメント(株)ジオセット200

特殊⼟⽤

4

太平洋セメント(株)ジオセット223

⾼有機質⼟⽤、フミン酸等

5

太平洋セメント(株)ジオセット225

⾼有機質⼟⽤、ローム等

6

太平洋セメント(株)ジオセット263

防塵型、特殊⼟⽤

7

太平洋セメント(株)ジオセット265

防塵型、⾼有機質⼟⽤

8

太平洋セメント(株)ジオセット275

セメント⽯灰複合系固化材

11

⽇鐵セメント(株)普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

-12

⽇鐵セメント(株)⾼炉ｾﾒﾝﾄB種-91013⽇鐵セメント(株)⽇鐵アースタイト101

⼀般軟弱⼟⽤14

⽇鐵セメント(株)⽇鐵アースタイト104S

⾼有機質⼟⽤15

⽇鐵セメント(株)⽇鐵アースタイト201

泥炭性軟弱地盤⽤

16

⽇鐵セメント(株)⽇鐵アースタイト101C

特殊⼟⽤、六価クロム対応型

17

⽇鐵セメント(株)⽇鐵アースタイト304プラス

防塵型、⺟材：⾼炉セメントB種

18

⽇鐵セメント(株)⽇鐵アースタイト104プラス

防塵型、⺟材：⼀般軟弱⼟⽤

21

宇部三菱セメント(株)普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

-22

宇部三菱セメント(株)⾼炉ｾﾒﾝﾄB種-23

宇部三菱セメント(株)ユースタビラー10

⼀般軟弱⼟⽤

24

宇部三菱セメント(株)ユースタビラー20

⾼有機質⼟⽤25

宇部三菱セメント(株)ユースタビラー30

早強・⾼強度⽤、ローム、⾼有機質⼟⽤

26

宇部三菱セメント(株)ユースタビラー40

超⾼有機質⼟⽤、泥炭、ピート⽤

27

宇部三菱セメント(株)ユースタビラー50

特殊⼟⽤、六価クロム対応型

28宇部三菱セメント(株)ユースタビラースーパー

発塵抑制型

192029-3031

宇部マテリアルズ(株)⽣⽯灰突固めによる⼟の締固め試験⽅法（JIS A 1210）の細区分
表1 突固め⽅法の区分
ランマ―

モールド

質量

内径kgmm

A2.5B

突固め⽅法

試料の突固め

1層当たりの突層数

固め回数

100

325

192.5

150

355

37.5

C

4.5

100

525

19D4.5150

555

19E4.5150

39237.5の呼び名

最⼤粒径mm表2 試料の準備⽅法及び使⽤⽅法の区分【⼀ 般】

組合せの呼び名

試料の準備⽅法及び使⽤⽅法a

乾燥法で繰返し法b

乾燥法で⾮繰返し法c

湿潤法で⾮繰返し法

試料の準備における含⽔⽐調整は、試料の乾燥によって締固め試験結果に影響する場合には湿潤法を、影響しない場合は乾燥法を適⽤する。

【 湿潤法 】

湿潤法は、⾃然含⽔⽐から乾燥⼜は加⽔によって、試料を所要の含⽔⽐に調整する⽅法。

【 乾燥法 】

乾燥法は、試料の全量を最適含⽔⽐が得られるまで乾燥し、突固めにあたって加⽔して所要の含⽔⽐に調整する⽅法。

試験⽅法の選択（突固め⽅法の区分、組合せの呼び名をそれぞれ選択）

突固め⽅法の区分

組合せの呼び名Ab※ 特に指定がない場合は、試験試料の最⼤粒径等に応じて弊社で決定します。

CBR試験⽅法（JIS A 1211）の細区分
表1 CBR供試体の作製⽅法
供試体の作製⽅法
機関名

準拠する
試験法

対象⼟試験のランマ―

⽬的質量

突固め回数kg

⽇本道路協会【 設計CBR 】

作製時の含⽔⽐mm%

舗装調査・

路床材料

設計CBR

4.5

3層67回

37.5

⾃然含⽔⽐

試験法便覧

路盤材料

修正CBR

4.5

3層17, 42, 92回

37.5

最適含⽔⽐

アスファルト舗装の厚さを決定する場合に必要となる路床の⽀持⼒を表す指標。路床⼟がほぼ⼀様な区間内で、道路延⻑⽅法と路床の深さ⽅向とについて求めた幾つかのCBRの測定値から、それらを代表するように決めたもの。

【 修正CBR 】

試料の最⼤粒径所定の最⼤乾燥密度に対する所要の締固め度に相当する路盤材料及び盛⼟材料の品質を表す指標。

試験⽅法の選択
設計CBR※ 特に指定がない場合は、「設計CBR」を選択します。

⼟の透⽔試験⽅法（JIS A 1218）の細区分□ 試験⽅法は2種類あり、透⽔性が⾼い試料には定⽔位法を、透⽔性が低い試料には変⽔位法を適⽤します。
□ 試験選択の境界は、透⽔係数k=10-5m/sを⽬安とし、供試体の透⽔係数の概略値は、試料（⼟）の種類、粒度などから下図を基に推定する。
透水係数10
透水性-1110-1010-910

実質上不透水-810k（m/s）

-7

非常に低い

10-6低い対応する土の種類

粘性土（C）

細砂、シルト、砂－シルト－粘土混合土（SF）（S-P）（M）

透水係数を直接測定する方法

特殊な変水位透水試験

変水位透水試験

透水係数を間接的に測定する方法

圧密試験結果から計算

10-5

10-4

中位-3

砂及びれき（礫）（GW）（GP）（SW）（SP）（G-F）
定水位透水試験なし

1010-2

高い

10-1

清浄なれき
（GW）（GP）

特殊な変水位透水試験

清浄な砂及びれきは、粒度と間隙比とから計算試験⽅法の選択変⽔位透⽔試験 or 定⽔位透⽔試験※ 特に指定がない場合は、「変⽔位透⽔試験」を選択します。

10-0⼟の三軸圧縮試験（UU, CU, Cubar,CD）⽅法
表1 三軸圧縮試験の種類と試験結果の利⽤例
排⽔バルブの状態

試験の種類
⾮圧密⾮排⽔（）試験

圧密⾮排⽔（）試験

圧密⾮排⽔（）試験

圧密排⽔（）試験

間隙⽔圧の測定

圧密過程

軸圧縮過程

閉じる

閉じる

しない

開ける

閉じる

しない

開ける

閉じる

する

開ける

開ける

しない

求められる強度定数

⾮排⽔せん断強さの推定、粘性⼟地盤の短期安定問題、⽀持⼒・⼟圧の算定
粘性⼟地盤を圧密させてからの短期安定問題、強度増加率の推定
上記および有効応⼒に基づく強度定数を有効応⼒解析に⽤いる
砂質⼟地盤の安定問題、盛⼟の緩速施⼯、粘性⼟地盤掘削時の⻑期安定問題

供試体密度 ※1

試験⽅法の選択ororor

試験結果の利⽤例

供試体直径 ※2

プルダウンリスト
その他

プルダウンリストMg/※1 プルダウンリスト※2 プルダウンリスト

シンウォール

φ50mm

ρdmax 90

φ75mm

ρdmax 95

φ100mm（シンウォール）

その他（数値）

φ150mm

【 配合試験 】
⼟質改良及び地盤改良を実施する際にはこれらに先⽴ち配合試験が⾏われる。配合試験では改良の⽬的に応じて主に以下の試験により適切な安定材添加量を決定する。
改良⽬的

配合試験の種類

1. 浅層改良（構造物基礎地盤改良、仮設地盤としての改良、法⾯浸⾷防⽌のための改良、路床・路盤の改良など）

1. コーン指数試験

2. 深層改良（構造物基礎地盤改良、盛⼟の安定性の確保、ヒービング・ボイリングの防⽌、護岸の強化など）

2. CBR試験

3. 液状化対策

3. ⼀軸圧縮試験

4. 建築基礎地盤の改良
5. 発⽣⼟の改良
⽤途ごとの試験⽅法の例
⼒学試験

地盤改良の⽤途項⽬

供試体作製⽅法
名称（規格）

構造物基礎
建築基礎

セメント系固化材による改良体の強さ試験⽅法
⼀軸圧縮強さ

液状化対策

⼟の⼀軸圧縮試験⽅法（セメント協会標準試験⽅法 JCAS L-01）（JIS A 1216）

安定処理⼟の締固めをしない供試体作製⽅法

⼟の⼀軸圧縮試験⽅法

安定処理⼟の突固めによる供試体作製⽅法（JIS A 1216）（地盤⼯学会基準 JGS 0811）（地盤⼯学会基準 JGS 0821）

仮設道路
路盤改良

⼀軸圧縮強さ路床改良CBR

発⽣⼟改良⼟名称（規格）

コーン指数

CBR試験⽅法

安定処理⼟のCBR試験⽅法（JIS A 1211）（舗装調査・試験法便覧 F301）

締固めた⼟のコーン指数

安定処理⼟の突固めによる供試体作製⽅法

試験⽅法（JIS A 1228）（地盤⼯学会基準 JGS 0811）

供試体⼨法（mm）

ランマ―質量（kg）

突固め回数

1層の突固め回数

最⼤粒径（mm）

φ50×h1001.5

3124.75

φ50×h1003層程度に分けて⼊れ各層ごとに気泡の除去を⾏う。

9.5

φ100×h127

2.5

325

19.0

φ150×h125

4.5

367

37.5

2.5

325

19.0

φ100×h127

引⽤⽂献 「セメント系固化材による地盤改良マニュアル[第4版］」社団法⼈ セメント協会

この中で、⼀軸圧縮試験における供試体養⽣は JCAS L-01 において「供試体は温度20±3℃、湿度95%以上の恒温恒湿槽内あるいはこれに準ずる条件で所定材齢まで密封養⽣を標準とする」とあり、弊社では低温恒温恒湿器（IX210）を使⽤し適切な条件下にて養⽣を⾏っている。

恒温恒湿器を使⽤した供試体の養⽣コントロールモニタ